+ pale 1499 3 g + HNO3 100 ml / trempage; 24 h f séchage sur plaque chauffante + 0#482 C minéral: #15 / procédé de production: brun orangé moyen 1500 1 g + 5 g pyrex / broyage manuel / chauf fage: 5 C par min de 0#1245 C + maintien pendant I h / refroidissement: 5 C par min jusqu'à l'air ambiant / le tout en atmosphère d'air naturel minéral: #15 I procédé de production: brun orangé 1501 0#815 C: 3 g + HCl 15 ml + HNO3 10 ml J trempage: 3 j J séchage sur plaque chauffante: .30 g + 50 cc résine de polyester transpa rente + 1% catalyseur J broyage manuel / moulage / durcissement / irradié au rayonne ment électronique à 155,082 rad minéral: *5 J procédé de production: brun orangé moyen 1502 2 g + Na2CO3 2 g J 0#871 oc + 1 h à 871 Oc minéral: #5 / procédé de production: brun orangé + foncé 1503 2 g + Na2CO3 2 g / 1037 C / 1 h / irradié at intense que brun au rayonnement γ à 550.22 Mrad orangé moyen minéral: #5 J procédé de production: brun orangé foncé 1504 5 g + HNO3 80 ml / trempage: 2 sem. / séchage sur plaque chauffante minéraux: #6 + #98 / procédé de production: brun orangé foncé 1505 *6 250 g + HCl 1650 ml dans un bécher de 2000 ml ou amiante recouverte de HCl dans un conte nant en hauteur J trempage: i sem. J séchage sur plaque chauffante J formation de 2 couches de couleurs superposées i la couche en prof on deur: 2 g + 2 g #98 I 704 OC I 1 h I irradié au rayonnement γ à 555.92 Mrad minéral: #50 J procédé de production: brun orangé foncé 1506 .45 g + 6.50 g poudre de verre (spruce pine (reflet vert batch) J broyage manuel J dépôt sur une plaque localisé) de céramique biscuitée J chauffage dans un four de 0#1000 C en atmosphère normale / re froidissement lent au four minéral; #6 f procédé de production: brun orangé très 1507 pierre recouverte de HCl 20 ml / trempage: 2 foncé sem. / irradiée au rayonnement X à 5.7 Mrad J séchage sur bain de sable minéraux: *5 + *98 i procédé de production: brun orangé moyen 1508 .50 g + .50 g / broyage / irradié au rayonne (léger ton vert) ment X à 614.204 Mrad minéral: #50 i procédé de production: brun orangé (ton 1509 I g poudre intégré à la masse de 27.4 g vert) / jaune / ciment Portland + 13 cc eau / broyage manuel orange f moulage f durcissement f rajout: S g de poudre à la surface du ciment séché f Cl 871 C minéral: #50 / procédé de production: brun orangé béton 1510 27.4 g ciment Portland + 13 cc eau f vert) / jaune J broyage manuel J moulage / dépôt immédiat sur orangé le ciment humide de 1 g poudre I durcisse ment / rajout: 5 g à la surface du ciment séché / 0# 871 C minéral: #15 / procédé de production: brun rouille 1511 40 g + HCl 100 ml f trempage: 5 m. J séchage naturel I irradié au rayonnement électronique à 162,431 rad minéraux: #5 + #98 f procédé de production: brun rouille 1512 #5 50 g + HCl 200 ml ou amiante recouverte de moyen HCl / trempage: 1 sem. i séchage sur plaque chauffante: 1 g + Na2CO3 1 g + 2 g #98 / 926 C / 1 h minéral: #15 / procédé de production: brun rouille 1513 0#926 OC: 1 g + HNO3 40 ni I séchage naturel mitoyen entre le / irradié au rayonnement γ à 425.65 Mrad moyen at le foncé minéral: #5 + #?B J procédé de production: brun rouille 1514 #5 50 g + HCl 200 ml ou amiante entièrement foncé recouverte de HCl f trempage: 1 sem. / séchage sur plaque chauffante: 1 g + Na2CO3 1 g + #98 1 g I 926 C / 1 h minéral: #6 f procédé de production: brun rouille i 1515 4 g + HNO3 50 ml i trempage: 4 sem. J séchage bleu (léger reflet sur plaque chauffante vert) minéral: t50 I procédé de production: 4 g poudre déposés sur une pièce d'acier inoxydable mesurant 1" x 1": brun caramel 1516 815 OC / 20 min / retrait immédiat + foncé i517 871 C / 20 min / retrait immédiat minéral: #5 / procédé de production: brun caramel foncé 1518 5 g + HNO3 80 ml / trempage: 2 sem. / séchage sur plaque chauffante: .50 g + Na2CO3 .50 g / 982 C / 1 h minéraux: i50 + t98 I procédé de production: 10 g + 10 g / broyés et répartis sur porcelaine: